( 315 ) 



lampe; l'autre partie, destinée à servir de témoin, a été 

 enfermée dans un tube à part. Enfin, j'ai soumis aussi à 

 l'action de la chaleur de la poudre non agglomérée des 

 sulfures, enfermée également dans un tube vidé. 



Tous les tubes ont été portés ensemble dans le même 

 thermostat à la température de 265°, excepté le sulfure 

 d'arsenic, qui a été chauffé à 150" seulement pendant 

 le même temps (*), savoir : pendant neuf jours, de 7 à 

 8 heures ; la nuit, la chauffe était interrompue. 



Résultats. 



i" Sulfure d'argent : Ag'^S. 



a. Le cylindre aggloméré s'est contracté et crevassé 

 d'une manière notable. Sa couleur est devenue gris d'acier, 

 avec éclat métallique prononcé; à la surface apparaissent 

 des soulèvements anguleux produits par la cristallisation. 

 Les grains de sulfure s'étaient soudés au point qu'il n'a 

 pas été possible de briser, à la main, le cylindre malgré 

 son état crevassé. Coupé à la pince, il a présenté une cas- 

 sure cristalline d'outre en outre; elle rappelait entière- 

 ment celle d'un morceau d'acier trempé. 



6. Le sulfure d'argent en poudre non comprimée a fait 

 prise; il s'est agglutiné, mais sans donner une masse aussi 

 solide que la précédente. 



La poudre montre, au microscope, des traces évidentes 

 de cristallisation; mais les cristaux n'ont pu grandir parce 



(*) Dans une première série d'essais, j'avais remplacé l'air du tube 

 par de l'acide sulfhydrlque; mais j'ai préféré vider les lubes pour 

 me mettre à l'abri de la dissociation des sulfures que pouvait pro- 

 voquer Tacide sulfbydriquc. 



